K T A 4<)i 



de Tétain dans une cavité hémisphérique creusée dans une 

 pierre calcaire et terminée par une rigole; l'ouvrier observe 

 attentivement les phénomènes du refroidissement; et il juge 

 par-là de la pureté du métal, ou par /e m que fait la queue 

 de l'essai lorsqu'il la plie. 



2.° ISessai à la balte n'est que la comparaison des poids 

 de Tétain pur et de Tétain allié , coulés dans le même moule. 



Les divers métaux préjudiciables à la santé n'entrent 

 point dans l'alliage de l'étain à assez forte dose pour être 

 dangereux. Bayen et Charlard n'ont point trouvé darsenic 

 dans l'étain de Banca ni de Malaca. L'étain d'Angleterre 

 n'en contient jamais au-delà de trois quarts de grain par 

 once; et, en supposant même ce maximum, 1 usage des vais- 

 seaux d'étain ne sauroit être dangereux, puisqu'une assiette 

 où l'arsenic éloit dans cette proportion , n'a perdu que trois 

 grains par mois d'un service journalier; ce qui rend presque 

 inappréciable la quantité d'arsenic détachée de l'assielle. 



Le plomb seul pourroit être d.ingereux quand il est joint 

 à l'étain dans une proportion considérable, comme cela n'ar- 

 rive que trop souvent, 



La combinaison de l'étain avec le soufre forme l'or mussif 

 (^aurmn musioum') qu'on emploie pour donner vme couleur 

 de bronze aux figures de plâtre et autres objets semblables. 



Il est très-propre à faciliter et adoucir le mouvement des 

 rouages dans les machines un peu délicates, et il n'a pas les 

 inconvéniens des matières grasses. Il a aussi la propriété 

 d'augmenter considérablement les effets de la machine élec- 

 trique, quand on en frotte les coussinets. 



Le procédé qui m'a le mieux réussi pour obtenir l'or 

 mussif, est celui qui a été décrit par Bullion ; il consiste à 

 former un amalgame de 8 onces d'étain et de 8 onces de 

 mercure; on fait, pour cela, chauffer un mortier de cuivre ; 

 on y met le mercure , et lorsqu'il a acquis un certain degré 

 de chaleur , on verse dessus l'étain fondu ; on agite et on tri- 

 ture cet alliage jusqu'à ce qu'il soit froid; alors on le mêle avec 

 six onces de soufre et quatre onces de sel ammoniac. On 

 met ce mélange dans un matras, sur un bain de sable; on 

 fait rougir obscurément le fond du matras; l'on entretient à 

 ce point le feu pendant trois heures, et l'on obtient ordinai- 

 rement de bel or mussif. 



Si, au lieu de placer lewnatras sur le sable , on l'expose im- 

 médiatement sur les charbons, et qu'on donne un violent 

 coup de feu, l'on enflammera le mélange, et il se formera, 

 au col du ballon , un sublimé qui est un aunim musivum de 

 la plus grande beauté ; j'en ai obtenu, par ce procédé , d'une 

 couleur éclatante , en larges écailles hexagones. 



